TEKNIK, 40 (2), 2019, 91-98
doi: 10.14710/teknik.v40n2.21742               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Analisis Mineralogi dan Kandungan Kimia Endapan Lumpur Sidoarjo dan Arah Pemanfaatannya
Tri Winarno * , Jenian Marin, Yeremia B. A. Gunawan
Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus UNDIPTembalang, Semarang, Indonesia 50275

## Abstrak
Semburan lumpur Sidoarjo mengeluarkan volume sebesar ±80.000 m 3 setiap hari dan hanya dapat diatasi ±60.000 m 3 dengan cara mengalirkannya ke laut melalui Kali  Porong. Surplus endapan lumpur tersebut meluap  dan  menggenangi  daerah  di  sekitar  pusat  semburan  lumpur  sehingga  menimbulkan  masalah. Artikel  ini  memuat  analisis  mineralogi  dan  kandungan  kimia  dari  endapan  lumpur  Sidoarjo  sehingga dapat  dimanfaatkan  sesuai  karakteristiknya.  Sampel  lumpur  dinalisa  menggunakan  metode  X-Ray Diffraction  (XRD)  dan  X-Ray  Fluorescence  (XRF)  untuk  mengetahui  mineralogi  dan  kandungan kimianya.  Genesis  dari  endapan  Lumpur  Sidoarjo  diinterpretasikan  berasal  dari  batuan  sedimen vulkaniklastik  Formasi  Kalibeng  Atas  yang  bercampur  dengan  endapan  Aluvial  (Qa)  karena  mineral- mineral  lempung  yang  dijumpai  didominasi  oleh  mineral  montmorillonit.  Keberadaan  Zona  Sesar Watukosek  yang  memanjang  dari  Kompleks  Gunungapi  Arjuno-Welirang  diinterpretasikan  memberikan kontrol  struktur  terhadap  pembentukan  gunungapi  lumpur  Sidoarjo.  Pemanfaatan  endapan  Lumpur Sidoarjo  berdasarkan  mineralogi  dan  kandungan  kimianya  dikelompokkan  menjadi  lima  bidang,  yaitu kesehatan,  pertanian,  perikanan,  industri,  dan  kosmetik.  Setiap  bidang  pemanfaatan  membutuhkan mineral-mineral lempung khusus sehingga endapan Lumpur Sidoarjo harus  diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan unsur pengotor, mineral berat, pengecilan ukuran, peningkatan kemampuan absorpsi, dan kapasitas tukar kation.
Kata kunci : Lumpur Sidoarjo; XRD; XRF; mineral lempung; pemanfaatan mineral lempung
Abstract
[Title: Characteristics of Clay Mineral of Sidoarjo Mud and Its Suggested Application at Renokenongo Village,  Porong  District,  Sidoarjo  Regency] Sidoarjo  Mud  Volcano  still  emits  ±  80.000  m 3 hot  mud deposit per day and only ±60.000 m3 of which is channeled into the ocean by Porong River. The surplus of the mud deposit overflowed and inundated the area around the center of the mudflow which have been making  problems.  This  article  deals  with  the  mineralogy  and  chemical  compound  analysis  of  deposit Sidoarjo mud so that they can be directed to use in certain fileds, according to their characteristics. The samples  were  analyzed  by  X-Ray  Diffraction  Method  (XRD)  and  X-Ray  Fluorescence  (XRF)  method  to determine  the  mineralogy  and  chemical  composition.  Sidoarjo  Mud  deposit  genesis  is  interpreted  from volcaniclastic  sediment  rock  which  come  from  Upper  Kalibeng  Formation  because  the  clay  minerals found by XRD analysis show that montmorillonite as dominant mineral. The Watukosek Fault zone which extend from Arjuno-Welirang volcanoes complex interpreted to give structural control over the formation of  Sidoarjo  mud  volcano.  Sidoarjo  Mud  deposit  utilization  based  on  the  mineralogy  and  chemical composition  can  be  divided  into  five  sectors,  e.g.  health,  agriculture,  fishery,  industry,  and  cosmetics. Each  sector  requires  specific  clay  mineral  which  led  to  treatment  toward  the  Sidoarjo  Mud  deposit  in order  to  eliminate  the  impurities  and  non-clay  mineral  from  the  deposit  and  also  to  shrink  the  mineral size,  absorption  capability  enhancement,  and  cation  exchange  capacity  (CEC)  so  the  deposit  can  gain maximum utilization in each sector.
Keywords : Sidoarjo  Mud;  XRD;  XRF;  clay mineral; clay mineral application
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi. E-mail: triwingeo@gmail.com

## 1. Pendahuluan
Semburan  lumpur  panas  yang  terjadi  di  lokasi pengeboran  PT  Lapindo  Brantas,  Desa  Renokenongo, Kecamatan Porong, Indonesia sejak tahun 2006 menjadi salah  satu  bencana  nasional  yang  terus  berlanjut. Semburan  Lumpur  Sidoarjo  ini  telah  mengakibatkan kerugian  finansial  maupun  korban  jiwa.  Semburan  ini mengeluarkan volume lumpur sebesar ±80.000 m 3 setiap hari  dan  hanya  dapat  diatasi  ±60.000  m 3 dengan  cara mengalirkannya  ke  laut  melalui  Kali  Porong.  Surplus sebesar  ±20.000  m 3 perharitersebut  meluap  dan menggenangi  daerah  di  sekitar  pusat  semburan  lumpur sehingga  perlu  dibangun  tanggul  penahan  lumpur  yang mengelilingi pusat semburan Lumpur Sidoarjo.
Di  sisi  lain,  jika  ditinjau  secara  mineralogi,  baik endapan  lumpur maupun  batulempung memiliki kandungan  mineral  lempung  utama  yang  hampir  sama yaitu:  mineral  kaolinit,  illit,  smektit  dan  klorit. Kelompok  mineral  tersebut  dapat  diidentifikasi  baik karakteristik  maupun  komposisi  kimia  utamanya menggunakan  sinar  X  yaitu  dengan  metode  X-Ray Diffraction (XRD) serta X-Ray Fluorescence (XRF).Penentuan  komposisi  mineral  dan  unsur  kimia utama  dari  endapan  lumpur  dengan  metode  XRD  dan XRF  ini  dapat  diaplikasikan  dalam  identifikasi  genesis serta  karakteristik  dari  endapan  lumpur  yang  berada  di dalam tanggul Lumpur Sidoarjo.
Untuk  itu  perlu  dilakukan  penelitian  untuk menganalisis kandungan mineral dan kimia dari endapan lumpur  Sidoarjo  sehingga  dapat  dimanfaatkan  sesuai karakteristiknya.  Sampel  lumpur  dinalisa  menggunakan metode X-Ray Diffraction (XRD) dan X-Ray Fluorescence  (XRF)  untuk  mengetahui  mineralogi  dan kandungan  kimianya.  Hasil  identifikasi  genesis  dan karakteristik  mineral  lempung  dari  endapan  Lumpur Sidoarjo  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan saran pemanfaatan surplus endapan Lumpur Sidoarjo.
Lokasi  penelitian  meliputi  seluruh  area  tanggul penahan Lumpur Sidoarjo dengan luas ± 640 ha dengan ketinggian  dinding  penahan  tanggul  setinggi  12  meter yang  berada  di  Desa  Renokenongo  dan  sekitarnya, Kecamatan  Porong,  Kabupaten  Sidoarjo,  Provinsi  Jawa Timur.Secara fisiografis, Sidoarjo termasuk dalam Zona Depresi Kendeng yang merupakan kelanjutan dari Zona Bogor-Serayu Utara. Zona ini mengalami uplifting serta deformasi  sejak  Plio-Pleistosen  yang  mengakibatkan terbentuknya  anticlinorium,  yaitu  puncak  lipatan  besar permukaan  bumi  yang  tersusun  atas  beberapa  puncak lipatan  kecil  (Satyana  &  Asnidar,  2008).Fisiografis Sidoarjo  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.  Susunan stratigrafi  daerah  Sidoarjo  dan  sekitarnya  dari  tua  ke muda  adalah  Formasi  Ngimbang,  Kujung,  Prupuh, Kalibeng, Pucangan dan Endapan Aluvial.
Gambar 1. Fisiografi Pulau Jawa Bagian Timur Menurut van Bemmelen (1970); Kotak merah merupakan daerah penelitian .
Daerah  Porong  memperlihatkan  adanya  struktur permukaan yang sudah lama dikenal dan disebut sebagai Sesar Watukosek. Pelurusan Zona Sesar Watukosek juga menunjukkan keberadaan gunungapi lumpur lain seperti gunungapi  lumpur  Penanggungan,  Pulungan,  Gunung Anyar dan Karang Anyar. Hal tersebut mengimplikasikan  pengaruh  Zona  Sesar  Watukosek terhadap sistem hidrotermal yang membentuk gunungapi lumpur  di  sepanjang  daerah  ini.Kondisi  tektonik  aktif serta  endapan  sedimen  kaya  material  organik  yang matang  membuat  Jawa  Timur  memiliki  setting  ideal untuk  pembentukan  gunungapi  lumpur.  Keberadaan sistem Sesar Watukosek yang berarah NE  – SW di area Lumpur  Sidoarjo  memberikan  saluran  yang  dibutuhkan oleh lumpur, fluida dan gas pada kedalaman permukaan untuk  naik  ke  atas  permukaan  membentuk  gunungapi Lumpur  Sidoarjo  (Istadi  dkk,  2009).  Lumpur  Sidoarjo mulai  muncul  pada  5  titik  berbeda  yang  tersebar  di sepanjang zona Sesar Watukosek yang merupakan sesar geser  sinistral  yang  memanjang  dari  kompleks pegunungan  Arjuno-Welirang  dimana  zona  sesar  ini telah banyak menghasilkan erupsi lumpur prasejarah.

## 2. Bahan dan Metode Penelitian
Sampel lempung diambil langsung dari lapangan untuk  dianalisis  di  laboratorium.  Pemilihan  lokasi pengambilan  sampel  ini  didasarkan  pada  tingkat kesegaran  sampel,  kondisi  sampel  (basah  dan  kering) serta jarak titik sampel dengan pusat semburan..

## Analisis Sifat Fisik Lempung
Analisis  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sifat fisik endapan batuan seperti berat jenis, densitas, ukuran butir  serta  kadar  air  dari  endapan  lempung  daerah penelitian.  Analisis  sifat  fisik  endapan  lempung  daerah penelitian  ini  dilakukan  dalam  dua  tahap  yaitu  tahap pertama  meliputi  pengujian  berat  jenis  dengan menggunakan analisis ASTM C128-93, densitas dengan menggunakan  metode  neraca  pegas  serta  ukuran  butir menggunakan  metode  analisis  hidrometer.  Tahap  kedua pengujian  yaitu  analisis  kadar  air  dengan  menggunakan analisis  ASTM  C566-89  yang  dilakukan  oleh  Pusat
Pengendalian Lumpur Sidoarjo di laboratorium pengujian sifat fisik batuan.
Analisis X-Ray Diffraction (XRD) Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk  mengetahui mineral lempung ( clay mineral ) yang ada pada endapan lumpurpada  lokasi  semburan  Lumpur  Sidoarjo  yang dianalisis  lebih  lanjutuntuk  mengetahui  genesa  endapan lumpur  tersebut.  Uji  XRD  yang  dilakukan  pada  ketiga sampel  diberikan  2  macam  perlakuan  yaitu air  dried serta  etilen-glikol,  pemberian  perlakuan  berbeda  ini bertujuan  untuk memperlihatkan mineral  seperti montmorilonit  yang  menunjukkan  kondisi  berbeda  saat diberikan  kedua  perlakuan  ini.  Analisis  ini  dilakukan oleh  laboratorium  geokimia,  Departemen  Teknik Geologi  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta  pada  3 (tiga)  sampel  lempung  yang  dianggap  mewakili  daerah penelitian.
Analisis X-Ray Fluorescence (XRF)
Analisis  XRF  dilakukan  pada  sampel  endapan lempung.  Tujuan  dari  analisis  ini  adalah  untuk mengetahui  komposisi  kimia  dalam  endapan  lempung dalam  bentuk  presentase  oksida  utama  sehingga  dapat diketahui  karakteristik  dan  genesis  dari  endapan lempung  yang  dianalisis.  Analisis  ini  dilakukan  oleh laboratorium  geokimia  Pusat  Teknologi  Bahan  Galian Nuklir, Batan, Jakarta Selatan pada 3 (tiga) sampel yang dianggap mewakili daerah penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berikut merupakan pembahasan mengenai karakteristik Lumpur Sidoarjo, yang meliputi karakteristik fisik, karakteristik mineralogi dan karakteristik kimia.

## Karaketristik Fisik
Karakteristik  fisik  endapan  lempung  daerah penelitian ditentukan dengan pengamatan lapangan pada sampel endapan lempung  yang berada di dalam tanggul lumpur  Sidoarjo  serta  pengujian  laboratorium  untuk mengetahui  sifat  fisik  endapan.  Secara  fisik  endapan lempung di lapangan memiliki warna abu-abu saat pada kondisi  basah  dan  abu  keputihan  pada  kondisi  kering (Gambar 2.).
Berdasarkan analisisnya, karakteristik fisik endapan  Lumpur  Sidoarjo  adalah  memiliki  nilai  berat jenis yang besar yaitu antara 1,2 hingga 1,4 g/mL (Tabel 1)  serta  fraksi  terbesar  adalah  lempung  dengan persentase sebesar 81,5 % (Tabel 2).
Gambar 2. Kondisi endapan lempung di lapangan
Tabel  1. Hasil  uji  laboratorium  sifat  fisik  endapan Lumpur Sidoarjo (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2007)
Sampel Sifat Fisik Volume (ml) Berat (g)  Densitas (g/mL) LS-01 100 129,6 1,3 LS-02 100 124,2 1,24 LS-03 100 126,8 1,27 LS-04 100 132,3 1,32 LS-05 100 136,9 1,37 LS-06 100 127,8 1,28 LS-07 100 128,4 1,28 LS-08 100 131,8 1,32 LS-09 100 137,2 1,37 LS-10 100 132,8 1,33 LS-11 100 127,1 1,27 LS-12 100 129,7 1,3 LS-13 100 131,4 1,31 LS-14 100 136,2 1,36 LS-15 100 134,8 1,35 Tabel  2 Hasil  pengujian  ukuran  butirendapan  Lumpur Sidoarjo (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, 2007)
Jenis Butir Satuan Kandungan Gravel % 0 Sand % 0,5 Silt % 18 Clay % 81,5

## Karakteristik Mineralogi
Dari  7  sampel  yang  diambil  di  lapangan sebanyak  3  sampel  dilakukan  pengujian  laboratorium berupa  analisis  XRD  guna  mengetahui  kompisisi mineral  dari  endapan  lempung.  Digunakan  dua perlakuan  berbeda  pada  masing  masing  sampel  yang diuji XRD yaitu perlakuan air-dried (Gambar 3.a)dimana kondisi  sampel  diangin-anginkan  pada  udara  terbuka sebelum  dilakukan  penembakan  sinar  XRD,  perlakuan lainnya  adalah  sampel  ditembak  dengan  sinar  XRD setelah  sebelumnya  diberi  larutan  etilen-glikol(Gambar
3.b). Tujuan dari dua perlakuan yang berbeda ini adalah untuk  mengetahui  mineral-mineral  yang  muncul  pada kedua  perlakuan  serta  mineral-mineral  yang  hanya muncul  pada  satu  perlakuan  saja.  Metode  pemberian larutan  etilen-glikol  digunakan  untuk  memisahkan  serta mengidentifikasi  mineral-mineral  yang  memiliki  sifat
non-swelling seperti illit dan klorit. Selain itu metode ini digunakan  juga  untuk  memisahkan  mineral  smektit (montmorillonit)  dengan  mineral  lempung mixed  layers dikarenakan mineral mixed layers memiliki genesis yang berbeda  dengan  mineral  smektit  pada  umumnya.  Jenis mineral lempung tiap sampel dapat dilihat pada Tabel 3.
Gambar  3. Contoh  grafik  hasil  analisis  XRD  menunjukkan  puncak  kemunculan  mineral  lempung  tertentu, perbandingan perlakuan air dried (a) dan etilen glikol (b) pada sampel Lusi 1.
(a)
(b)
Tabel 3. Hasil analisis XRD pada sampel endapan Lumpur Sidoarjo
No Peak d (Å) Lusi-1 Lusi-2 Lusi-3 Air Dried Etilen-Glikol Air Dried Etilen-Glikol Air Dried Etilen-Glikol 1 M 1 15,6 17,7 15,6 18,0 15,2 17,6 M 2 5,02 8,98 5,03 5,02 4,99 3,55 M 3 4,50 5,02 4,49 3,02 4,50 3,33 M 4 - - - 3,90 3,74 3,01 M 5 - - - 3,02 3,55 - M 6 - - - - 3,33 - 2 P 1 - 10,2 10,3 4,27 4,25 4,25 P 2 - 4,26 - - - - 3 H 1 10,1 - 7,26 10,2 10,1 - H 2 - - 4,27 7,24 - - H 3 - - - 4,49 - - H 4 - - - 3,34 - - 4 N 1 7,23 - - - - 7,20 N 2 - - - - - 4,43 6 K 1 3,57 7,17 3,57 - 7,14 - K 2 - 4,48 - - - - K 3 - 3,57 - - - - 7 D - 3,77 - - - - 8 I 1 3,34 3,34 3,35 - - 4,99 I 2 - - - - - - 9 C - - 3,21 3,21 - - 10 L 3,20 3,20 - - 3,20 3,20
M = montmorillonit, P = palygorskite , H = halloysit, N = nacrite , K = kaolinit, D = dickite , I = illit, C = clintonite , L = laumontite
Hasil analisis XRD  menunjukkan bahwa  pada ketiga sampel  dijumpai  mineral  mineral  lempung  seperti montmorillonit, halloysite ,  dan  kaolinit,  dalam jumlah  yang  relatif  tinggi  karena  mineral  mineral tersebut  muncul lebih dari satu peaks serta intensitas yang  cukup  tinggi/tajam,  selain  itu  juga  dijumpai mineral  dari  kelompok  illit  namun  dalam  jumlah yang  relatif  sedikit.  Selain  mineral-mineral  lempung utama tersebut juga ditemukan  mineral  lempung lain seperti palygorskite,  nacrite , dickite , clintonite dan laumontite.

## Karakteristik Kimia
Pengujian  laboratorium  lain  yang  dilakukan  berupa analisis  XRF  guna  mengetahui  kelimpahan  dari masing-masing oksida utamaserta trace elements dari endapan Lumpur Sidoarjo. Hasil analisis terlihat pada Tabel 4.
Genesis  Endapan  Lumpur  Sidoarjo: Berdasarkan data  XRD  dan  XRF  dapat  dibuat  suatu  interpretasi mengenai  pembentukan  endapan  Lumpur  Sidoarjo dimulai  dari  interpretasi  batuan  asal  pembentuk endapan  hingga  proses  geologi  yang  mengakibatkan naiknya endapan Lumpur Sidoarjo ke atas permukaan tanah.  Apabila  dikorelasikan  dengan  data  XRF  dari penelitian, mineral montmorillonit merupakan mineral  yang  paling  dominan  muncul.  Berdasarkan
komposisi sodium dan kalsiumnya dimana komposisi sodium  memiliki  presentase  yang  lebih  tinggi, diinterpretasikan bahwa montmorillonit yang dijumpai pada daerah penelitian merupakan jenis Na- Montmorillonit. Montmorillonit jenis tersebut merupakan  jenis  yang  memiliki  kemampuan  untuk kembang-susut ( swelling ).
Tabel 4. Hasil analisis XRF sampel Lumpur Sidoarjo
No. Simbol Konsentrasi % Lusi-1 Lusi-2 Lusi-3 Rata-rata 1 Na 2 O 5,91 3,76 3,20 4,29 2 MgO 3,22 3,06 3,12 3,14 3 Al 2 O 3 21,9 21,4 22,4 21,9 4 SiO 2 54,7 57,0 58,4 56,7 5 P 2 O 5 0,18 0,18 0,21 0,19 6 K 2 O 1,50 1,48 1,48 1,49 7 CaO 2,15 3,23 2,64 2,67 8 TiO 2 0,77 0,78 0,79 0,78 9 Fe 2 O 3 6,58 7,00 7,32 6,96 Total 96.9 97.9 99.7
Kemunculan beberapa mineral lempung jarang turut  mempengaruhi  kondisi  lingkungan  tempat terbentuknya  endapan  Lumpur  Sidoarjo.  Ross  dan Kerrmenyatakan  bahwa  mineral nacrite hanya  dapat terbentuk  pada  lingkungan  temperatur  tinggi  (Kerr, 1952). Keberadaan mineral palygorskite menunjukkan  bahwa  endapan  Lumpur  Sidoarjo
memiliki hubungan dengan parent rock yang bersifat karbonatan  ataupun  berasal  dari  endapan lacustrine (Shadfan  &  Dixon,  1984).  Keberadaan  mineral dickite yang keberadaanya sering dijumpai bersamaan dengan mineral kaolinit, mengindikasikan keterdapatan  suatu  urat  hidrotermal  di  bawah permukaan lapangan Lumpur Sidoarjo.
Kondisi serta batasan batuan asal dari mineral- mineral  lempung  dan  non  lempung  di  atas  dapat dirangkum  menjadi  beberapa  poin  penting  yaitu:  1) batuan  asal  dari  endapan  Lumpur  Sidoarjo  berasal dari  batuan  vulkaniklastik  yang  terendapkan  pada lingkungan  laut  serta  beraosisasi  dengan  batuan karbonatan.  2)    Pembentukan  endapan  Lumpur Sidoarjo sangat dipengaruhi oleh aktivitas hidrotermal  dengan  suhu  kurang  dari  300  °C. Sebelum  dilakukan  interpretasi  batuan  asal  endapan Lumpur  Sidoarjo  terlebih  dahulu  perlu  dipahami mengenai  kondisi  regional  lokasi  semburan  Lumpur Sidoarjo yang merupakan bagian dari Cekungan Jawa Timur  yang  adalah inverted  extensional  basin (Matthews  &  Bransden,  1995),  dimana  cekungan  ini terdiri  dari  kumpulan graben berarah  timur-barat yang aktif pada Paleogen dan mengalami pengaktifan kembali  pada  Miosen  awal  hingga  Resen.  Cekungan yang  terbentuk  pada  Oligo-Miosen  hingga  Resen mengalami  pengisian  oleh  material  karbonat  laut dangkal  serta  endapan  lempung  laut  yang  mana sebagian  dari  material  tersebut  diketahui  sebagai material overpressured (Davies dkk., 2007). Keberadaan Kompleks
Gunungapi Arjuno – Welirang  yang  terdiri  dari  Gunungapi  Arjuno, Gunungapi Welirang, Gunungapi Kawi dan Gunungapi  Butak  diinterpretasikan  menjadi  sumber panas  dari  sistem  hidrotermal  Lumpur  Sidoarjo. Hipotesis  tersebut  juga  didukung  oleh  penelitian geokimia  gas  pada  pusat  semburan  Lumpur  Sidoarjo yang  dilakukan  oleh  (Mazzini dkk. ,  2007)  yang menunjukkan bahwa karakteristik geokimia gas pada pusat  semburan  hampir  sama  dengan  karakteristik manifestasi  kompleks  gunungapi  Arjuno-Welirang maupun  gunungapi  lumpur  lain  yang  dijumpai  di sekitar daerah penelitian.
Berdasarkan  data  tersebut  diinterpretasikan bahwa sumber endapan Lumpur Sidoarjo berasal dari Formasi  Kalibeng  bagian  atas  yang  mana  penyusun formasi  ini  merupakan  perselingan  batupasir,  tufa, tufaan,  lapili  tufa  serta  breksi  yang  memiliki lingkungan  pengendapan  laut  dalam  sehingga membentuk mekanisme pengendapan turbidit. Penyusun  utama  dari  formasi  ini  merupakan  batuan vulkanik  sehingga  memungkinkan  terbentuknya mineral  montmorillonit  yang  dijumpai  pada  endapan Lumpur Sidoarjo sebagai mineral dominan. Keberadaan  mineral-mineral  lempung  jarang  lain
diinterpretasikan  merupakan  pengaruh  dari  naiknya fluida hidrotermal.

## Arahan Pemanfaatan Endapan Lumpur Sidoarjo
Endapan  lempung  merupakan  salah  satu material  yang  umum  digunakan  dalam  berbagai bidang  seperti  pertanian,  perikanan,  kesehatan  dan industri.  Pemanfaatan  endapan  lempung  khususnya Lumpur  Sidoarjo  selain  untuk  mengurangi  surplus endapan  yang  dihasilkan  pada  lokasi  tanggul  setiap harinya  juga  dikarenakan  endapan  lempung  secara mineralogi,  sifat  fisik  dan  geokimianya  merupakan natural absorbent yang baik.

## Pemanfaatan  endapan  Lumpur  Sidoarjo  dalam bidang kesehatan
Pemanfaatan  mineral  lempung  dalam  bidang kesehatan khususnya pembuatan obat-obatan melibatkan  mineral-mineral  lempung  seperti  smektit, palygorskite dan  kaolinit.  Mineral-mineral  tersebut dapat  digunakan  sebagai  konstituen  aktif  atau eksipien. Mineral lempung memiliki sifat-sifat seperti area  permukaan  luas,  kapasitas  sebagai  adsorben, sifat reologi, sifat inert mineral terhadap reaksi kimia dan  tingkat  kadar  racun  yang  rendah  atau  bahkan tidak  ada  bagi  pasien  (Carretero,  2002).Penggunaan mineral  lempung  sebagai  konsituen  aktif  dapat diaplikasikan  baik  secara  oral  maupun topical . Pengunaan mineral lempung secara oral meliputi: (1) Pelindung gastrointestinal, (2) Obat pencahar oral, 3) Antidiare. Pengunaan mineral lempung secara topical meliputi:
(1) Pelindung kulit, (2) Bahan eksipien.Selain digunakan sebagai sistem transportasi bahan gizi, mineral lempung khususnya montmorillonit  juga  telah  banyak  digunakan  sebagai salah  satu  bahan  campuran  yang  digunakan  dalam pembuatan rekayasa jaringan tulang.

## Pemanfaatan  endapan  Lumpur  Sidoarjo  dalam bidang pertanian
Percobaan  yang  dilakukan  (Shattar,  Zakaria, &  Foo,  2017)  menunjukkan  bahwa  mineral montmorillonit merupakan bahan yang baik digunakan dalam perawatan polusi herbisida sekunder yang dapat secara langsung diaplikasikan di lapangan baik pada endapan tanah maupun tubuh air.

## Pemanfaatan  endapan  Lumpur  Sidoarjo  dalam bidang perikanan.
Pemanfaatan  mineral  lempung  di  bidang perikanan  didasarkan  pada  kemampuan  mineral lempung  sebagai  adsorben  alami  dimana  struktur berlapis  dari  mineral  lempung  memiliki  kemampuan untuk  mengembang  ( swelling )  ketika  mengalami kontak  dengan  air  sehingga  dapat  digunakan  untuk menyerap  bahan-bahan  kimia  berbahaya  seperti
ammonia  di  dalam  air  (Rozic  dkk,  2000  dalam Ismadji dkk. , 2015).
Pemanfaatan  endapan  Lumpur  Sidoarjo  dalam bidang industri
Pemanfaatan  mineral  lempung  pada  bidang industri  umumnya  menggunakan  mineral  kaolinit sebagai  bahan  dasar  dalam  industri  keramik,  cat, plastik dan karet (Murray, 1961)
Mineral  kaolin  banyak  digunakan  dalam industri  karet  sebagai  bahan  tambahan.  Penambahan mineral  kaolin  dapat  memberikan  peningkatan kekuatan, resistensi terhadap kerusakan dan kekakuan.  Alasan  utama  penggunaan  kaolin  dalam industri  karet  adalah  biaya  yang  lebih  murah  serta memberikan  sifat  fungsional  yang  baik.  Mineral kaolin  juga  digunakan  sebagai  bahan  pembuat  cat karena  mineral  ini  secara  kimia  tidak  dapat  bereaksi ataupun larut dalam cat, dapat memberikan sifat flow pada  cat  serta  biaya  yang  murah.  Penambahan mineral  kaolin  dalam  material thermosetting dan thermoplastic memberikan  sifat  permukaan  yang halus, finishing produk  yang  lebih  baik  serta memberikan  resistensi  terhadap  serangan  bahan- bahan  kimia.  Penambahan  kaolin  juga  dapat memberikan  kemudahan  dalam  pembentukan  bentuk dasar suatu plastik.

## Pemanfaatan  endapan  Lumpur  Sidoarjo  dalam bidang kosmetik
Pada  endapan  Lumpur  Sidoarjo  kelompok mineral  yang  ditemukan  yang  dapat  digunakan  pada bidang  kosmetik  adalah  kaolin  serta  montmorillonit. Kelompok  mineral  kaolin  digunakan  dalam  produk- produk  seperti  pelindung  kulit,  krim  kosmetik  serta bedak  sedangkan  montmorillonit  digunakan  dalam produk-produk seperti pelindung kulit, krim kosmetik,  bedak  serta  masker  (Carretero & Pozzo, 2009).
Pengunaan  mineral  lempung  sebagai  produk kosmetik  ini  memiliki  suatu  parameter  dimana kandungan kimia pada mineral lempung harus berada di dalam range agar dapat diproduksi sebagai produk kosmetik,  adapun  perbandingan  spesifikasi  mineral lempung dalam bidang farmasi dan kosmetik (Lopez- Galindo,  Viseras  &  Cerezo,  2007)  dengan  kadar mineral lempung daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel  5.  Mineral  montmorillonit  pada  ketiga  titik sampel  memenuhi  syarat  untuk  digunakan  sebagai bahan baku produk kosmetik.

## 5. Kesimpulan
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  endapan lempung  dari  semburan  lumpur  Sidoarjo  di Kecamatan  Porong  memiliki  berat  jenis  1,2  –  1,3 g/mL,  ukuran  butir  didominasi  oleh clay dengan
komposisi sebesar 81,5 % dan kadar air sebesar 30  – 40  %.  Berdasarkan  analisis X-Ray  Diffraction (XRD)endapan lempung memiliki kandungan mineral
lempung yang dominan adalah montmorillonit,  halloysit,  dan  kaolinit.  Hasil  analisis XRF mendukung hasil dari analisis XRD. Berdasarkan  kandungan  dominan  monmorilonit, dapat  dinterpretasikan  bahwa  genesis  mineral lempung  berasal  dari  ubahan  batuan  vulkanikdari Formasi  Kalibeng  bagian  atas.  Penyusun  formasi  ini merupakan  perselingan  batupasir,  tufa,  tufaan,  lapili tufa  serta  breksi yang memiliki  lingkungan pengendapan  laut  dalam.  Endapanlempung  pada daerah  penelitian  dapat  dimanfaatkan  dalam  bidang kesehatan,  pertanian,  perikanan,  industry,  dan kosmetik,  Sebelumnya,  harus  dilakukan  pemisahan partikel  mineral  lempung  dengan  mineral  non lempung  serta  zat  pengotor  pada  endapan  Lumpur Sidoarjo.  Selainitu  perlu  dikaji  lebih  lanjut  aplikasi mineral  lempung  daerah  penelitian  pada  berbagai bidang  industri  menggunakan  saran  dan  spesifikasi yang telah dibahas.
Tabel 5. Perbandingan  spesifikasi  mineral  lempung dalam  bidang  farmasi  dan  kosmetik  (Lopez- GalindoViseras  &  Cerezo,    2007)  dengan  kadar mineral lempung daerah penelitian
No  Simbol % Montmorillonite Konsentrasi % Lusi- 1 Lusi- 2 Lusi- 3 1 Na 2 O 0 - 3,7 5,91 3,76 3,20 2  MgO 0,1 - 7,4 3,22 3,06 3,12 3 Al 2 O 3 15,2 - 34 21,9 21,4 22,4 4 SiO 2 51,2 - 65 54,7 57,0 58,4 6 K 2 O 0 - 1,8 1,50 1,48 1,48 7 CaO 0 - 4,2 2,15 3,23 2,649 8 TiO 2 0 - 2,9 0,77 0,78 0,80 9 Fe 2 O 3 0 - 13,6 6,58 7,00 7,32

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih disampaikan kepada Anton Winarto dan Alwi  Husein  selaku  pembimbing  lapangan  selama melakukan  kegiatan  pengambilan  data  penelitian  di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.

## Daftar Pustaka
Carretero,  M.  I.  (2002).  Clay  Minerals  and  Their Beneficial  Effects  upon  Human  Health.  A
Review. Applied  Clay  Science, 21(3-4),  155- 163.
Carretero,  M.I.,  Pozo,  M.  (2009).  Clay  and  non-clay minerals in the pharmaceutical industry Part I. Excipients  and  medical  applications. Applied Clay Science, 46(1), 73-80 .
Davies,  R.  J.,  Swarbrick,  R.  E.,  Evans,  R.  J.,  Huuse, M.  (2007). Birth  of  a  Mud  Volcano:  East Java,  29  May  2006 ,  United  Kingdom:  Centre for Research into Earth Energy.
Ismadji,  S.,  Soetaredjo,  F.  E.,  Ayucitra,  A.  (2015). Natural  Clay  Minerals  as  Environmental Cleaning Agents. Clay Materials for Environmental Remediation, 5-37. Istadi, B.P., Pramono, G.H., Sumintadireja, P., Alam, S.  (2009).Modeling  study  of  growth  and potential geohazard for LUSI mud volcano:East  Java,  Indonesia. Marine  and Petroleum Geology , 26(9), 1724-1739. Kerr, P. F. (1952). Formation and Occurrence of Clay Minerals. Clays  and  Clay  Minerals, 1(1),  19- 32.
Lopez-Galindo,  A.,  Viseras,  C.,  Cerezo,  P.  (2007). Compositional, Technical and Safety Specifications  of  Clays  to  be  used  as Pharmaceutical  and  Cosmetic  Products.: Applied Science, 36(1-3), 51-63.
Matthews,  S.  J.,  Bransden,  P.  J.  E.  (1995).  Late Cretaceous and Cenozoic Tectono-
Stratigraphic  Development  of  the  East  Java Sea  Basin,  Indonesia. Marine  and  Petroleum Geology, 12(5), 499-510.
Murray, H. (1961). Industrial  Applications of Kaolin New Jersey: Georgia Kaolin Company. Mazzini,  A.,  Svensen,  H.,  Akhmanov,  G.G.,  Aloisi,
G.,  Planke,  S.,  Malthe-Sørenssen,  A.,  Istadi, B.  (2007).  Triggering  and  dynamic  evolution of  the  LUSI  mud  volcano,  Indonesia, Earth and Planetary Science Letters, 261(3-4), 375- 388.
Pusat  Pengendalian  Lumpur  Sidoarjo.  (2007).
Laporan  Penelitian  Sifat  Lumpur. Surabaya: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
Satyana, A.H., Asnidar.  (2008).  International Petroleum  Association  Annual  Meeting. Mud Diapirs and Mud Volcanoes in Depressions of Java  to  Madura:  Origins,  Natures,  and Implications  to  Petroleum  System .  Indonesia: Indonesian Petroleum Association.
Shadfan,  H.,  Dixon,  J.  B.  (1984).  Occurance  of Palygorskite  in  the  Soils  and  Rocks  of  the Jordan Valley. Developments in Sedimentology, 37, 187-198.
Shattar,  S.  F.  A.,  Zakaria,  N.  A.,  Foo,  K.  Y.  (2017).
Utilization  of  Montmorillonite  as  A  Refining Solution for Treatment of Ametryn, A Second Generation of Pesticide. Journal of Environmental  Chemical  Engineering, 5(4), 3235-3242 . van  Bemmelen,  R.W.,  (1970). The  Geology  of Indonesia,  IA .  The  Hague:  Government Printing Office.